Kundt: Über die Brechungsexponenten der Metalle. 271 



tallen wirklich proportional sei. Um diese Vermuthung zu prüfen, 

 wäre es nothwendig, von denselben Metallstücken, oder wenigstens 

 von solchen, die auf die gleiche Weise elektrolytisch niedergeschlagen 

 sind, den Brechungsexponenten sehr langer Wellen und das speci- 

 fische Leitungsvermögen zu bestimmen. Ob solche Bestimmungen 

 einigei'maassen genau experimentell ausführbar sind, mag dahingestellt 

 bleiben. 



Nimmt man obige Proportionalität als wenigstens angenähert 

 durch unsere Versuche erwiesen an, so besteht damit auch eine sehr 

 enge Beziehung zwischen Lichtgeschwindigkeit und Wärmeleitungs- 

 vermögen der Metalle, denn so gross auch die Differenzen der ver- 

 schiedenen Beobachtungen sein mögen, aus der Gesammtheit aller 

 vorliegenden Untersuchungen geht jedenfalls hervor, dass die Leitungs- 

 vermögen für Elektricität und Wärme bei den Metallen emander 

 angenähert proportional sind. 



Es besteht mithin eine wenigstens angenäherte Proportionalität 

 zwischen Lichtgeschwindigkeit, galvanischem Leitungsvermögen und 

 Wärmeleitungscoefficient der Metalle. Diese merkwürdige Relation 

 deutet auf eine Verwandtschaft hin zwischen der Bewegung des Lichtes 

 in den Metallen, der Bewegung der Elektricität im galvanischen 

 Strom und der Wärme in einem Wärmestrom. 



Ich habe versucht, für dieselbe eine Erklärung zu finden durch 

 die Annahme, dass die Wärmeleitung in einem Metall lediglich auf 

 Strahlung von einer Schicht zu einer benachbarten beruhe, Avobei 

 die Strahlung mit der Geschwindigkeit des Lichtes in dem betreffenden 

 Metall erfolgt, und dass andererseits dasjenige, was wir Elektricität 

 nennen, in einem von einem galvanischen Strom durchflossenen me- 

 tallischen Leiter sich mit der Geschwindigkeit, die das Licht in dem 

 Metall hat, bewege. Eine weitere Durcharbeitung dieser Anschauung, 

 als ich sie bisher ausführen konnte, wird erst zeigen müssen , in wie 

 weit dieselbe zulässig ist. 



Schlies.slich möchte ich noch bemerken, dass, wenn die in un- 

 seren Versuchen sich ergebende angenäherte Proportionalität zwischen 

 Lichtgeschwindigkeit und galvanischem Leitungsvermögen thatsächlich 

 vorhanden ist, sich noch einige Folgerungen ergeben, die durchs 

 Experiment geprüft werden können. Es mögen hier nur zwei der- 

 selben, welche nahe liegen, erwähnt werden. 



Das Leitungsvermögen der Metalle nimmt mit steigender Tempe- 

 ratur ab ; es müsste mithin auch die Lichtgeschwindigkeit in denselben 

 bei steigender Temperatur abnehmen, also der Brechungsexponent 

 wachsen. Es hat nun allerdings Sissingh eine Änderung der Re- 

 flexionsconstanten des Eisens mit der Temperatur nicht nachweisen 



